( 164 ) 
» Quand on examine la ligne qui représente les valeurs de q‘, fournies 
par l’expérience, on voit que jusqu'à 580° elle présente une courbure mo- 
dérée et assez löntemeni croissante. En effet, la chaleur spécifique vraie, 
qui est Yọ = 0,201 à 0°; devient yss = 0,2894 à 550°. Mais vers 580° la 
courbe se relève très rpne pour devenir, entre 623° et 628°, PES qe 
verticale. 
En effet, on a 
gd SNES 
g 170,66, 
g =L 
go = 199,57, 
gi 2 234,55. 
» A partir de 580°, la fusion se prépare; à 628° elle est achevée. 
» La période préparatoire à la fusion est ici plus étendue et plus mar- 
quée que pour les autres métaux; j'ai cherché si elle ne serait pas accusée 
par quelque particularité visible dans l’état du métal. En chauffant pro- 
gressivement au moyen d’un chalumeau un fragment d'aluminium, j'ai 
constaté, en effet, qu’un peu avant la fusion, à la température où le régime 
d’échauffement change si complètement d'allure, le métal prend une 
structure singulière. Il devient friable et s'écrase sous la moindre pression, 
comme le ferait un petit amas de sable un peu humide. Sa structure est 
alors grenue; il paraît constitué par une agglomération de petits grains 
sphériques, très faiblement liés ensemble. Cette structure grenue demeure 
visible à froid, si on laisse revenir le métal à la température ordinaire; 
toutefois, il reprend alors sa solidité primitive. Si l’on pousse l’échauffe- 
ment au delà de cette période de friabilité, on obtient un globule parfai- 
tement fluide, entouré d’une sorte de sac formé par une pellicule d'oxyde. 
» Cette observation donne la raison de la recommandation qui est faite 
aux artisans ayant à forger l'aluminium, de ne pas dépasser, dans le ré- 
chauffement du métal une certaine limite de température, marquée par la 
volatilisation complète, sans décomposition, d’une goutte d'huile à graisser 
mise à la surface. Au delà de cette limite, en effet, les objets à forger tom- 
beraient, en quelque sorte, en poussière, 
» On trouve, dans les nombreuses publications relatives à l'aluminium, 
une très grande divergence au sujet de son point de fusion. Le lecteur que 
cette donnée intéresse se trouve en présence de nombres qui vont de 600° 
